( 1238 ) 



» Quant à la comparaison entre les pouvoirs actifs des substances citées, 

 celle qui paraît les posséder à un plus haut degré, c'est le carbonate de 

 manganèse fraîchement préparé, précipité et sec, en dehors du contact de 

 l'air; puisqu'il suffit de o^', i5 pour obtenir sensiblement les mêmes effets 

 qu'avec o"', 2 de sulfate de manganèse ou de sous-nitrate de bismuth. 



» Il y a une différence marquée dans la couleur de la phosphorescence, 

 selon que la matière active est le manganèse ou le bismuth ; dans le pre- 

 mier cas, elle est vert jaune très clair; dans le second, vert bleu bien 

 défini. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le si/iciure de mo/ybdéne ('). 

 Note de M. E. Yigoirolx, présentée par M. Henri Moissan. 



« Le molybdène, préparé au four électrique par le procédé de M. H. 

 Moissan, s'unit directement au silicium, comme l'a démontré ce chimiste (-). 

 Nous avons étudié le résultat de celte combinaison. 



» Du silicium cristallisé a été niélaiigé au produit obtenu on calcinant au rouge le 

 molybdate d'ammoniaque, masse constituée par des proportions variables des deux 

 oxydes INIoO^ et MoO'^. On a, par exemple, fait un mélange de : silicium loos''; oxyde 

 de molybdène 25o8\ Le tout a été chaufFé dans un creuset en charbon introduit dans 

 un four électrique qu'actionnait un courant d'environ 1000 ampères et 5o volts. 

 Pendant la cliaulle, le molybdène naissant se combinait au silicium, la majeure partie 

 de la scorie se volatilisait et, après refroidissement, il restait un culot d'aspect fran- 

 chement métallique. Dans la plupart des essais, sa cassure laissait paraître des stries 

 nombreuses qui indiquaient une cristallisation abondante. Pour isoler les cristaux, 

 on plongeait le culot, fonctionnant comme anode, dans de l'acide chlorhydrique étendu, 

 au sein duquel baignait également une lame de charbon agissant comme cathode. Un 

 faible courant les détachait et les amenait au fond du vase. Après traitements alternés 

 et rapides à l'eau régale et à la potasse, on reprenait successivement par l'acide lluor- 

 hydrique, par l'eau, puis on séchait à l'étuve. Ces cristaux étaient un mélange d'un 

 siliciurede molybdène, d'un siliciure de fer et de siliciure de carbone. Au moyen du 

 tungstale de cadmium, on enlevait le siliciure de carbone, par densité, mais il n'était 

 pas possible de séparer le siliciure de fer. Ce n'est que par des essais multiples qu'on 

 a pu obtenir un produit à peu près exempt de fer; il répondait à la formule Si^Mo^- 



M Ce corps, dont la composition est analogue à celle du siliciure de 



( ') Travail fait au laboratoire de Chimie industrielle de l'Université de Bordeaux. 

 (•-) II. Moissan, ComjHes rendus, t. CXX, p. i3'2o. 



